PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DK l'hÉMATITK. 1 39 



La susceptibilité atomique de la pyrrhotine est 

 56. 1 12. 10" = 0,0063, celle-ci concorde à peu près 

 avec la susceptibilité de 9 combinaisons de fer (Ferris et 

 Ferros). D'après les expériences de M. Weiss, la 

 pyrrhotine est paramagnétique perpendiculairement au 

 plan de base. 



L'étude de l'hématite dans cette direction fut la pre- 

 mière tâche que je me proposai. Des cristaux d'héma- 

 tite d'environ 20 gr. furent ajustés à l'extrémité d'une 

 tige non magnétique, de manière que le plan de base 

 fût perpendiculaire à l'axe de la tige. Une bobine 

 enroulée autour d'un tube de verre et formée d'un fil 

 fin de 1 50 ohms de résistance se trouvait en commu- 

 nication par un commutateur avec un galvanomètre très 

 sensible de M. Weiss. Cette bobine secondaire était 

 placée au centre d'une autre bobine de plus grande 

 dimension d'environ I 1 00 tours de fil et d'une longueur 

 de 26 cm., qui permettait de produire des champs 

 magnétiques jusqu'à 600 gauss. La substance à étudier 

 fut introduite dans l'axe, au centre des deux bobines 

 et la déviation du galvanomètre observée. Celle-ci crois- 

 sait proportionnellement à la force du champ magné- 

 tique et décroissait de même ; ce qui prouve qu'il n'y 

 avait pas d'hystérése. Pour la position indiquée de la 

 substance, les déviations du galvanomètre étaient mi- 

 nima, mais il suffisait d'un très petit changement de 

 position pour produire une déviation du galvanomètre 

 50 fois plus grande que précédemment. 



Pour déterminer la susceptibilité de l'hématite en 

 mesures absolues, perpendiculairement à l'axe principal 

 on se servit d'un moment magnétique connu sous forme 

 d'une bobine de surface d'enroulement connue, inlro- 



